64 C. Doelter, 



eine Erhitzung bis zirka 1000° vornimmt, weil dann durch die 

 Ausdehnung des Glimmers die Platinelektroden fest an die 

 Flächen der Krystallplatte angepreßt werden. Die Werte, die 

 man bei einer zweiten Erhitzung erhält, sind dann viel genauer 

 als bei der ersten, sie fallen demgemäß auch kleiner aus. Dies 

 ist aber natürlich nur dann anwendbar, wenn nicht bei höheren 

 Temperaturen Zersetzung eintritt. Wo dies, wie bei Granat, 

 Magnetit der Fall ist, muß man die Werte der ersten Erhitzung 

 verwenden oder darf überhaupt nicht stark erhitzen und dann 

 ist es besser, die Krystallplatte in eine Schraube einzupressen. 

 Ich habe durch die Gefälligkeit der Firma Krupp in Berndorf 

 eine solche Schraube aus Nickel anfertigen lassen können und 

 dieselbe in einigen Fällen verwendet; nur hat jede Schraube 

 den Übelstand, daß die Krystallplatten leichter brechen als bei 

 der Einspannung in den Kaolintrog, bei welcher sich das 

 Anpressen von selbst bei steigender Temperatur vollzieht. 



Der Kontakt kann durch Vergolden der Krystallplatte ver- 

 bessert werden; das Platinieren hatte wegen geringer Haltbar- 

 keit wenig guten Erfolg. 



Um Oxydationen des Minerals zu verhindern, kann man 

 den Versuch auch in einer Stickstoffatmosphäre vornehmen. 



Selbstverständlich können bei niederen Temperaturen 

 durch Einschlüsse von Flüssigkeiten Fehler eintreten, wie in 

 manchen wieder im entgegengesetzten Sinne durch Einschlüsse 

 von Krystallen, wodurch die metallische Leitfähigkeit vergrößert 

 wird; bei Sulfiden und Sulfosalzen dürfte dies vielleicht mit- 

 unter Fehler bewirken. 



Da bei meinen Versuchen die Leitfähigkeit bei höherer 

 Temperatur beginnt, so kann sie nicht wie bei manchen natür- 

 lichen Sulfiden 1 von okkludierten Lösungen herrühren. Die 

 unipolare Leitung der Sulfide kommt dadurch zustande, daß 

 die wässerigen Lösungen, welche als Einschlüsse in den Sulfid- 

 mineralien vorhanden sind, elektrolytisch leiten und sich Sauer- 

 stoff in der Nähe der Kathode entwickelt, der das Sulfid zu 

 Sulfat oxydiert. Infolgedessen sinkt bei längerem Stromdurch- 

 gang die Leitfähigkeit und die Leitung kann ganz aufhören. 



i 0. Weigel, N. Jahrb. für Min., Beil., 21, 325 (1905). 



